## PERBANDINGAN UNJUK KERJA POLY ZIRCONIUM
COMPOUND (PZC) DARI KAKEN DENGAN POLIMER BERBASIS ZIRKONIUM (PBZ) DARI PTRR UNTUK KOLOM GENERATOR
99 Mo/ 99m Tc

## Kadarisman,  Endang Sarmini
Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka – BATAN
Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, 15314
e-mail: kadarisman_w@yahoo.com
(Naskah diterima: 23-04-2014, disetujui: 22-05-2014)

## ABSTRAK
PERBANDINGAN  UNJUK  KERJA  POLY  ZIRCONIUM  COMPOUND  (PZC)  DARI  KAKEN DENGAN  POLIMER  BERBASIS  ZIRKONIUM  (PBZ)  DARI  PTRR  UNTUK  KOLOM GENERATOR 99 Mo/ 99m Tc. Generator 99 Mo/ 99m Tc  menghasilkan  radioisotop 99m Tc  yang merupakan  radioisotop  medis  utama  yang  digunakan  untuk  diagnosis  di  bidang  kedokteran nuklir. Lima (5) buah reaktor nuklir di dunia penghasil utama radioisotop 99 Mo (radioisotop induk 99m Tc) dari fisi uranium mengalami gangguan serius, demikian juga produksi radioisotop medis
99m Tc.  Karena  itu  proses  produksi  radioisotop  induk 99 Mo  menggunakan  metode  aktivasi neutron  dari  target  molibdenum  dilakukan.  Radioisotop 99 Mo  hasil  aktivasi  neutron  ini mempunyai  radioaktivitas  jenis  rendah,  sehingga  tidak  cocok  menggunakan  kolom  alumina yang  kapasitas  serapnya  terhadap  molibdenum  kecil  (±  2  mg  Mo/g  Al).  Sebagai  alternatif digunakan  senyawa  polimer  zirconium  yang  mempunyai  kapasitas  serap  tinggi  (270  mg/g). Penelitian  ini  membahas  perbandingan  unjuk  kerja Poly  Zirconium  Compound  (PZC) yang dihasilkan oleh Kaken, Co. Jepang dan matrik Polimer Berbasis Zirkonium (PBZ) hasil sintesis PTRR,  BATAN.  Penelitian  ini  menetapkan  kapasitas  serap,  efisiensi  penyerapan,  pengotor 99 Mo,  efisiensi  pemisahan 99m Tc  dan  profil  elusi.  Hasil  unjuk  kerja  PZC  untuk  parameter parameter  tersebut  di  atas  masing  masing  210,62  mg/g,  77,4%,  0,0187  Ci/mCi  dan  0,0132  Ci/mCi,  276,35  mCi  (86,15%).  Sedangkan  untuk  PBZ  masing  masing  188,81  mg/g,  79,33%, 0,2337  Ci/mCi dan 31,5615  Ci/mCi, 43,39 mCi (67,90%). Profil elusi 99m Tc dari PZC dan PBZ hampir  mirip,  bahwa  tingkat  radioaktivitas 99m Tc  di  peroleh  sebelum  volume  eluen  mencapai 10 mL.
Kata kunci: Polimer zirconium, 99 Mo. 99m Tc, kolom generator

## ABSTRACT
PERFORMANCE COMPARISON OF POLY ZIRCONIUM COMPOUND ( PZC ) KAKEN WITH POLYMER  BASED  ZIRCONIUM  (  PBZ  )  FROM  PTRR  FOR 99 MO/ 99M TC  GENERATOR COLUMN. 99 Mo/ 99m Tc  generator  produce  radioisotopes 99m Tc  which  is  a  major  medical  on  the world radioisotopes are used for diagnosis in the field of nuclear medicine. Five (5) of a nuclear
Perbandingan Unjuk Kerja Poly Zirconium Compound (PZC) Dari KAKEN Dengan Polimer Berbasis Zirkonium (PBZ) Dari PTRR Untuk Kolom Generator 99 Mo/ 99m Tc
(Kadarisman dan Endang Sarmini)
reactor  in  the  world  producing  radioisotopes 99 Mo  main  (parent  of 99m Tc  radioisotope)  from uranium  fission  seriously  impaired,  as  well  as  the  production  of  medical  radioisotopes 99m Tc. Because the parent radioisotope 99 Mo production process using neutron activation method from molybdenum targets do. Radioisotope 99 Mo from neutron activation results this has kind of low radioactivity, so it is not appropriate to use the alumina column, because the absortion capacity of molybdenum small (Mo ± 2 mg /g Al). As an alternative use of zirconium polymer compound having  a  high  absorption  capacity  (270  mg/g).  This  study  discusses  the  performance comparison  Poly  Zirconium  Compound  (PZC)  by  Kaken  Co.  Japan  and  Polymer  Based Zirconium  (PBZ)  synthesized  by  PTRR,  BATAN.  This  study  establishes  absorption  capacity, absorption  efficiency,  impurity 99 Mo  ,  separation  efficiency  of 99m Tc  and  of  the  elution  profile.
Results  study,  PZC  performance  parameters  for  the  aforementioned  210.62  mg/g,  77.4%, 0.0187  Ci/mCi  and  0.0132  Ci/mCi,  276.35  mCi  (86.15%),  respectively.  As  for  PBZ,  188.81 mg/g,  79.33%,  0.2337  Ci/mCi  and  31.5615  Ci/mCi,  43.39  mCi  (67.90%).  99mTc  elution profile  of  the  PZC  and  PBZ  almost  similar,  that 99m Tc  radioactivity  levels  obtained  before  the eluent volume reached 10 mL.
Keywords : polymer zirconium , 99 Mo, 99m Tc , generator column.

## PENDAHULUAN
Generator 99 Mo/ 99m Tc  menghasilkan
radioisotop 99m Tc yang merupakan radioisotop  utama  yang  digunakan  untuk diagnosis  di  bidang  kesehatan.  Di  seluruh dunia,  ada  sekitar  30  juta  prosedur diagnosis dan di antaranya 10 juta prosedur diagnosis pada pasien berbasis 99m Tc [1,2]
Lima buah reaktor nuklir, yaitu: High Flux  Reactor  (HFR) di  Petten,  Belanda, Reaktor Riset Br2 di Belgia, Reaktor OSIRIS di  Prancis,  Reaktor  NRU  di  Kanada  dan reaktor  SAFARI  di  Afrika  Selatan  penghasil utama  radioisotop 99 Mo  (radioisotop  induk 99m Tc)  di  dunia  dari  hasil  fisi  uranium,  telah menjalani  perawatan  dan  harus  berhenti beroperasi,  oleh  sebab  itu  proses  produksi dan  distribusi  radioisotop 99 Mo  di  dunia mengalami  gangguan  serius,  demikian  juga radioisotop medis 99m Tc. [3,4] Karena itu, harus dicarikan  penyelesaian  masalah  ini,  yaitu dengan melakukan proses produksi radioisotop 99 Mo  menggunakan  metode aktivasi neutron dengan target molibdenum.
Produksi  langsung  dari  reaktor untuk radioisotop 99 Mo dengan radioaktivitas jenis  rendah  dari  iradiasi  bahan  sasaran 98 Mo  diperkaya  belum  memadai.  Banyak
reaktor  riset  yang  dapat  digunakan  untuk proses produksi radioisotop 99 Mo radioaktivitas  jenis  rendah  dan  reaktor  itu telah tersedia  di seluruh dunia, seperti  yang dirangkum dalam data base IAEA [3] , berbeda  dengan  terbatasnya  jumlah  reaktor nuklir  yang  sudah  biasa  digunakan  untuk proses  produksi 99 Mo  dari  hasil  fisi  dengan radioaktivitas  jenis  tinggi  saat  ini.  Sejumlah strategi  yang  efektif  terus  diusahakan  untuk penggunaan 99 Mo radioaktivitas jenis rendah yang  dapat  menghasilkan  radioisotop 99m Tc untuk  preparasi  sediaan  radiofarmaka 99m Tc untuk penggunaan klinis.
Ada sekitar 251 reaktor riset saat ini beroperasi  di  seluruh  dunia  yang  dapat merupakan penghasil 99 Mo alternatif.
Namun  radioaktivitas  jenis 99 Mo  yang dihasilkan  dari  reaksi  aktivasi  ini  rendah. Radioaktivitas  jenis 99 Mo  yang  rendah  ini tidak cocok untuk dipisahkan di dalam kolom generator berbasis alumina tradisional karena  kapasitasnya  terhadap  Mo  terlalu kecil, sedsngksn jumlsh Mo yang diperlukan tinggi.  Oleh  sebab  itu,  beberapa  metode yang  efektif  yang  tersedia  memungkinkan penggunaan 99 Mo radioaktivitas jenis rendah untuk  mendapatkan 99m Tc  yang  dapat
digunakan untuk klinis, di antaranya digunakan  kolom  generator  radioisotop 99 Mo/ 99m Tc berbasis senyawa polimer zirkonium.  Dalam  makalah  ini  dibahas perbandingan unjuk kerja dari Poly Zirconium Compound (PZC) yang dihasilkan oleh  Kaken,  Co.  Jepang  dan  matrik  Polimer Berbasis  Zirkonium  (PBZ)  hasil  sintesis PTRR, BATAN. Sebelumnya telah dilakukan percobaan  untuk  mengetahui  unjuk  kerja kolom
generator
senyawa
polimer zirconium [4,5,6,7] .

## TATA KERJA

## Bahan dan peralatan
Bahan kimia yang digunakan adalah PZC  tanpa  dilapis  Tetra  Etil  Orto  Silikon (TEOS)  yang  diperoleh  dari  Kaken  Co., Jepang dan PBZ yang dilapis dengan TEOS dari  Pusat  Teknologi  Radioisotop  dan Radiofarmaka  (PTRR)  dengan  berbagai perlakuan,  bahan  sasaran  molibdenum  tri oksida (MoO 3 ) alam dari Fluka, larutan salin (NaCl  0,9%)  dan  akuabides  dari  IPHA, serbuk alumina aktif untuk kolom kromatografi,  sedangkan  NaOH  pelet,  HCl pekat  dan  NaOCl  dari  Merck.  Bahan penunjang  yang  digunakan  antara  lain: penyaring  Millex-FG  0,22  m  dari  Millipore, Carrigtwoll Co., jarum suntik (Syringe) 5 dan 10  ml  dari  Terumo  Phlippines,  gelas  filter dari  Fisher  Scientific,  kertas  pH  universal dengan  pH  dari  1  s/d  14  dari  Merck.  Kolom gelas PZC yang dilengkapi dengan fritz ( p = 10  cm  dan  =  1,5  cm)  dan  kolom  gelas untuk  alumina  aktif  (p  =  5  cm  dan  =  1,5 cm) dirancang dan dipabrikasi oleh pemasok lokal.
Percobaan yang menggunakan Dose  Calibrator  (ATOMLAB TM 100 plus ) dan seperangkat spektrometer sinar gamma (  )  yang  dilengkapi  dengan  analisator saluran  ganda  model  Canberra  1000  dan detektor  Germanium  kemurnian  tinggi  (HP- Ge) dari Canberra Industries Inc. yang telah dikalibrasi  menggunakan  sumber  standar
pemancar gamma campuran Cs-137 (661,64  KeV),  Co-60  (1173,23  KeV  dan 1332,51  KeV) dan Ba-133  (302,85 KeV  dan 356,01  KeV)  dari  PTKMR-BATAN  serta perangkat  lunak  MCA  Gennie  2000  VDM. Pipet  Eppendorf  dengan  kapasitas  5  L digunakan untuk pengambilan cuplikan yang akan diperiksa dengan spektrometer gamma.

## Pelarutan MoO 3 teriradiasi
Tabung  kuarsa  yang  berisi  target MoO 3 alam  hasil  iradiasi,  lalu dipotong bagian atasnya menggunakan “pisau pemotong”.  Target  MoO 3 alam  teriradiasi dimasukkan  ke  dalam  bejana  gelas  yang bersih.  Kemudian  sebanyak  15  s/d  30  ml NaOH  6M  ditambahkan  ke  dalam  bejana yang  berisi  MoO 3 tersebut,  selanjutnya diaduk  di  atas hot  plate dan  sampai  larut sempurna.  Setelah  larut  sempurna  pH larutan  MoO 3 diatur  sampai  menjadi  pH  7 menggunakan  HCl  4M  dan  diencerkan menggunakan akuabides sampai volumenya menjadi  40  s/d  50  mL  (larutan  stok 99 Mo). Sebanyak  10  mL  larutan  stok 99 Mo dimasukkan  di  dalam  vial  10  mL  dan dimasukkan lagi ke dalam wadah aluminium dan dicacah radioaktivitasnya dengan menggunakan
Dose
Calibrator , dicatat radioaktivitas 99 Mo, jam dan tanggal pencacahan.

## Preparasi kolom alumina
Sebanyak  1,0  s/d  1,5  gram  serbuk alumina  aktif  dimasukkan  ke  dalam  bejana gelas 25 mL, lalu ditambahkan 10 ml larutan
salin (NaCl 0,9%) kemudian diaduk beberapa  saat.  Alumina  yang  telah  dicuci dimasukkan ke dalam kolom gelas.

## Preparasi kolom Mo-PZC
Sebanyak  18,45  mL  dan  26,39  mL larutan  Stok 99 Mo dengan  radioaktivitas  600
mCi  dan  800  mCi  dimasukkan  ke  dalam erlenmeyer 50 ml dan ditutup.  Kemudian ke dalam  erlenmeyer  yang  berisi  larutan  stok 99 Mo  tersebut  dimasukkan  sejumlah  4,23  gr dan  4,70  gr  PZC  (sesuai  kapasitas  serap PZC  terhadap  molibdenum  kira-kira  272 mg/g).  Selanjutnya  campuran  digoyang- goyang  sampai  serbuk  PZC  terendam semua ke dalam larutan stok 99 Mo. Prosedur di atas diulang
untuk
percobaan menggunakan PBZ (Polimer Berbasis
Zirkonium).  Kemudian,  erlenmeyer  yang berisi  campuran  Mo-PZC  atau  Mo-PBZ dimasukkan  ke  dalam  penangas-air  pada suhu  90 o C  selama  3  jam.  Digoyang beberapa  saat  dalam  waktu  15  menit. Selanjutnya didiamkan beberapa saat sampai padatan dan cairan terpisah sempurna. Setelah selesai proses pencampuran,  lalu  campuran  Mo-PZC  atau Mo-PBZ  didekantasi  dan  supernatan 99 Mo ditampung  dalam  botol  polietilen  100  mL. Kemudian  padatan  Mo-PZC/Mo-PBZ  dicuci dengan  40  ml  akuabides  steril,  diamkan hingga  padatan  halus  terpisah  dengan larutannya,  lalu campuran  didekantasi  lagi dan  supernatan 99 Mo  disatukan ke  dalam botol  polietilen  100  ml  di  atas,  supernatan diencerkan dengan akuabides sampai dengan volume 100 mL.
Sebanyak  10  mL supernatan 99 Mo dimasukan ke dalam vial 10 mL, selanjutnya diukur radioaktivitas 99 Mo  dengan Dose Calibrator . (Dicatat radioaktivitas 99 Mo (mCi), tanggal dan jam pencacahan).  Padatan Mo- PZC/Mo-PBZ  dimasukkan  ke  dalam  kolom gelas  ber fritz di  bagian  bawahnya,  dan  di atas fritz diletakkan penyaring gelas dengan pori-pori  0,22  m  dan  bagian  atas  ditutup dengan glass  wool secukupnya.  Kolom gelas  ditutup  dengan  septa  karet  dan selanjutnya  dielusi  menggunakan  5  ml larutan  NaOCl  0,5%.  Eluat  ditampung  di dalam vial vakum 10 mL, kemudian dicacah menggunakan Dose  Calibrator ,  (dicatat radioaktivitas 99 Mo,  hari,  tanggal  dan  jam pencacahan).  Kemudian  kolom  gelas  yang berisi  Mo-PZC/Mo-PBZ  dielusi  menggu-
nakan  10  ml  larutan  salin.  Eluat  ditampung di  dalam  vial  vakum  10  mL,  lalu  dicacah dengan
Dose Calibrator (Dicatat
radioaktivitas 99 Mo,  hari,  tanggal  dan  jam pencacahan).  Kemudian  kolom  gelas  yang berisi  pasta  Mo-PZC/Mo-PBZ  dihubungkan dengan  kolom  alumina  (preparasi  bagian 2.3),  kemudian  di  diamkan  selama  kira-kira 24 jam.

## Elusi radioisotop 99m Tc
Elusi  radioisotop 99m Tc  di  dalam kolom [2,4] dengan  cara  menghubungkan kolom  tersebut  dengan  vial  yang  berisi  10 mL larutan salin. Kemudian vial 3 mL dalam keadaan  vakum  disambung  dengan  kolom PZC atau PBZ melalui jarum, dan eluat yang mengandung 99m Tc  masing-masing  ditam- pung  sebanyak  1  mL  hingga  10  buah  vial (untuk  kolom  PZC  dan  20  mL  (untuk  kolom PBZ).  Kemudian  vial  1  s/d  10  masing- masing  dicacah  dengan Dose  Calibrator . (Catat radioaktivitas 99m Tc, hari, tanggal dan jam  pencacahan).  Selanjutnya  vial  1  s/d  10 digabungkan  menjadi  satu  ke  dalam  vial  10 mL.  Kemudian  dimasukkan  ke dalam kontainer yang telah disediakan dan dicacah dengan menggunakan spektrometer gamma (dilakukan  3  kali  pengulangan).  Kemudian dihitung  konsentrasi  radioaktivitas 99m Tc (mCi),  penetapan  profil  elusi 99m Tc, yield 99m Tc  (%)  dan  lolosan 99 Mo  dalam 99m Tc (  Ci/mCi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada percobaan ini kolom generator radioisotop 99 Mo/ 99m Tc  masing  masing  diisi dengan  bahan  polimer  zirconium  yang berbeda,  yaitu  satu  jenis  kolom  yang  diisi dengan  Poly  Zirconium  Compound  (PZC) hasil produksi Kaken Co., Jepang dan kolom lainnya  diisi  dengan  Polimer  Berbasis Zirkonium  PBZ  yang  disintesis  oleh  Pusat Radioisotop  dan  Radiofarmaka  (PTRR) BATAN.

## Efisiensi penyerapan
99 Mo ke dalam PZC  dan  PBZ  dapat  dihitung  dengan  cara sebagai berikut; sebagai contoh untuk kolom generator radioisotop 99 Mo/ 99m Tc yang berisi PZC  Kaken  dicampur  dengan 99 Mo  dengan radioaktivitas  awal  sebesar  600  mCi.  Dari pengukuran  radioaktivitas  supernatan  (eluat NaOCl  dan  salin),  jumlah  total 99 Mo  yang tidak  terserap  sebanyak  68,180  mCi  pada saat  kalibrasi,  sehingga  radioisotop 99 Mo terserap  dalam  kolom  PZC  adalah  sebesar 531,82  mCi.  Efisiensi  penyerapan  dapat dihitung  dari  radioaktivitas 99 Mo  awal dikurangi dengan radioaktivitas 99 Mo terserap  (531,82  mCi)  dibagi  dengan radioaktivitas 99 Mo  awal  (600  mCi)  dikalikan 100%. Jumlah MoO 3 yang diirradiasi sebesar  2,684  g  dengan  radioaktivitas sebesar  943,08  mCi,  sehingga  dapat dihitung radioaktivitas jenis radioisotop 99 Mo adalah sebesar 351,37 mCi/g Mo, sehingga
molibdenum  yang  terserap  dalam  PZC KAKEN  dapat  dihitung,  dan  diperoleh kapasitas  serap  PZC  terhadap  molibdenum alam, yaitu radioisotop 99 Mo yang diserapkan semula sebesar 600 mCi ( 1,150 g  molibdenum), yang  terserap  sebesar 531,82  mCi,  sehingga  molibdenum  yang terserap  dalam  PZC  =  (531,82/600)  x (1,150/4,23) x 1000 mg Mo/g PZC = 240,97 mg molibdenum/gram PZC (Tabel1).
Hasil  penyerapan  PZC  terhadap radioisotop
99 Mo menunjukkan bahwa efisiensi  penyerapan 99 Mo  ke  dalam  PZC Kaken lebih tinggi dibanding dengan efisiensi  penyerapan 99 Mo  ke  dalam  PBZ PTRR.  Demikian  juga  halnya  dengan kapasitas serap PZC Kaken rata rata 210,62 mg/g  sedangkan  kapasitas  serap  PBZ PTRR hanya 188,81 mg/g (Tabel 1).
Tabel 1.  Efisiensi dan kapasitas serap PZC dan PBZ terhadap radioisotop 99 Mo No Bahan PZC/PBZ 99 Mo awal 99 Mo terserap Efisiensi Kapasitas serap 1 PZC Kaken Co. 4,23 g 600 mCi 532 mCi 88,6 % 240,97 mg/g 4,70 g 800 mCi 530 mCi 66,2 % 180,27 mg/g Rata rata 4,65 g 700 mCi 531 mCi 77,4 % 210,62 mg/g 2 PBZ PTRR 1,00 g 85,90 mCi 69,00 mCi 80,33 % 191,18 mg/g 1,00 g 108,90 mCi 85,30 mCi 78,33 % 186,43 mg/g Rata rata 1,00 g 97,40 mCi 77,15 mCi 79,33 % 188,81 mg/g

## Hasil elusi radioisotop 99m Tc
Profil  elusi  radioisotop 99m Tc  kolom generator 99 Mo/ 99m Tc  yang  diisi  dengan PZC  dari  KAKEN  menunjukkan  bahwa radioaktivitas tertinggi 99m Tc diperoleh pada fraksi  ke  4  dari  20  x  1  mL,  yaitu  sebesar 49,40  mCi  dan  80,40  mCi,  masing  masing kolom (kolom 01 dan 02). bahwa Radioisotop 99m Tc  terelusi  83,2%  dan 90,3%  pada  volume  salin  10  mL  (Gambar 1a).  Profil  elusi  radioisotop 99m Tc  kolom
generator 99 Mo/ 99m Tc  yang  diisi  dengan PBZ  dari  PTRR-BATAN  yang  dielusi dengan  10  x  1  mL  menunjukkan  bahwa radioaktivitas 99m Tc tertinggi diperoleh pada fraksi  ke  2  dan  ke  3,  masing  masing sebesar  17,643  mCi  dan  21,683  mCi, masing  masing  (kolom  01  dan  02). Radioisotop 99m Tc  terelusi  92,4%  dan 90,2%  pada  volume  salin  8  mL  (Gambar 1b).
Perbandingan Unjuk Kerja Poly Zirconium Compound (PZC) Dari KAKEN Dengan Polimer Berbasis Zirkonium (PBZ) Dari PTRR Untuk Kolom Generator 99 Mo/ 99m Tc
(Kadarisman dan Endang Sarmini)
Gambar 1. Profil elusi , (a). PZC-KAKEN, dan (b). PBZ-PTRR
Hasil  pemisahan  radioisotop 99m Tc dari  masing  masing  kolom  generator 99 Mo/ 99m Tc  (PZC  KAKEN  dan  PBZ  PTRR) dapat  dihitung  pada  waktu  tertentu.  Hasil elusi  diperoleh  radioaktivitas 99m Tc  untuk kolom  generator 99 Mo/ 99m Tc  PZC-KAKEN masing  masing  (2  buah  kolom)  sebesar 243,86  mCi  dan  308,83  mCi  dari  induk
radioisotop 99 Mo  yang  terserap  ke  dalam kolom masing masing sebesar 532 mCi dan 530 mCi. Perhitungan yang sama dilakukan untuk  masing  masing  (2  buah)  kolom generator 99 Mo/ 99m Tc  yang  diisi  dengan PBZ  PTRR,  maka  diperoleh  hasil 99m Tc masing  masing  sebesar  32,13  mCi  dan 54,64 mCi (Tabel 2).
Tabel 2.  Hasil pemisahan radioisotop 99m Tc dari kolom PZC KAKEN dan PBZ PTRR No Bahan PZC/PBZ 99 Mo /PZC atau PBZ HASIL 99m Tc 1 PZC Kaken Co. 4,23 g 600 mCi 243,86 mCi 4,70 g 800 mCi 308,83 mCi Rata rata 4,65 g 700 mCi 276,35 mCi 2 PBZ PTRR 1,00 g 85,90 mCi 32,13 mCi 1,00 g 108,90 mCi 54,64 mCi Rata rata 1,00 g 77,40 mCi 43,39 mCi
Hasil  pemisahan  radioisotop 99m Tc dari  kolom  generator  yang  diisi  dengan matriks  PBZ  PTRR  lebih  rendah  (rata  rata 43,39 mCi atau 67,90 %) sedangkan untuk kolom  generator 99 Mo/ 99m Tc  yang  diisi dengan  PZC  KAKEN  rata  rata  276,35  mCi atau 86,15%.
Pengotor  radionuklida  dari 99m Tc adalah  radioisotop 99 Mo  yang  ikut  terelusi. Eluat 99m Tc  (produk  radioisotop 99m Tc) dicacah  dengan  spektrometer  gamma  dan diperoleh  spektrum  sinar  gamma  pada energy  739  KeV  dan  777,4  KeV  (Gambar 2),  hal  ini  menunjukkan  adanya  pengotor radioisotop 99 Mo di dalam produk 99m Tc.
Gambar 2.  Spektrum gama pengotor 99 Mo dalam eluat 99m Tc
Contoh perhitungan jumlah pengotor 99 Mo  dalam  eluat  radioisotop 99m Tc  menggunakan  percobaan  kolom  1
(PBZ) dan elusi pada tanggal 16 Desember 2011,  yang  diperoleh  data  terdapat  pada
Tabel 3.
Energi (KeV) Cp s 739,0 KeV 99 Mo
Mo-99 777,4 KeV
99 Mo Mo-99
Dari KAKEN Dengan Polimer Berbasis Zirkonium (PBZ) Dari PTRR Untuk Kolom Generator 99 Mo/ 99m Tc (Kadarisman dan Endang Sarmini) Modifikasi Metoda ASTM Untuk Analaisis Uranium Dengan Konsentrasi 1 gU/L Menggunakan Titroprosesor
(Sigit, Noor Yudhi, Rahma Yanda)

## Tabel 3.  Data hasil pengukuran radioaktivitas
99 Mo dan 99m Tc untuk perhitungan pengotor 99 Mo dalam eluat 99m Tc menggunakan kolom PBZ
Parameter Nilai satuan Ket. Energi gamma 99 Mo 739,50 KeV Energi utama Intensitas energi gamma 0,13 Efisiensi spktrometer gamma 0,00052400 Waktu pencacahan 300 detik Luas puncak latar belakang 274 cacahan Pada energi 739,50 KeV Luas puncak 99 Mo 3136 cacahan Pada  16  Desember  2011 jam: 14.46 dan energi 739,50 KeV Radioaktivitas 99m Tc 17,66 mCi 16  Desember  2011,  jam: 14.01
Dapat  dihitung  luas  puncak 99 Mo pada  energy  739,5  KeV,  yaitu  =  3136 –274 cacahan  =  2862  cacahan.  Cacahan  per detik  (cps)  =  (2862/300)  cps  =  9,540  cps, sehingga  diperoleh  radioaktivitas 99 Mo  saat pengukuran  dengan  Spektrometer  Gamma;
Radioktivitas 99 Mo = {[9,540/(0,13 x
0,00052400)]}/37000  Ci  =  3,78505  Ci. Radioaktivitas 99m Tc saat pengukuran dengan  sepktrometer  Gamma  (dengan perhitungan peluruhan radioaktif):
A 1 = A o E -  . t dan  = 0.693/t 1/2
Keterangan: A 1 =  Radioaktivitas 99m Tc  saat  pengukuran 99 Mo  menggunakan  spectrometer
Gamma,  16  Desember  2011,  jam 14.46
Ao =  Radioaktivitas 99m Tc  saat  diukur menggunakan Dose Calibrator (GIC) ,  16  Desember  2011,  jam
14.01
t =  selisih  waktu  antara  pengukuran dengan GIC dan  Spectrometer Gamma = 45 menit = 0,75 jam
T 1/2 = waktu paro 99m Tc = 6,02 jam)
Diperoleh  radioaktivitas 99m Tc  waktu pengukuran  dengan  Spektrometer  Gamma (A 1 )  =  16,199  mCi.  Akhirnya  diperoleh kandungan  pengotor  radioisotop 99 Mo  di dalam  eluat 99m Tc  =  3,785/16,199  Ci 99 Mo/mCi 99m Tc  =  0,2337  Ci 99 Mo/mCi
99m Tc.  Dengan  perhitungan  yang  sama maka  dapat  diperoleh  kandungan  pengotr
99 Mo di dalam eluat 99m Tc (Tabel 4).
Tabel 4.  Kandungan pengotor radionuklida 99 Mo di dalam eluat 99m Tc No Bahan PZC/PBZ Pengotor 99 Mo (  Ci/mCi) 1 PZC Kaken Co. 4,23 g 0,0187 4,70 g 0,0132 2 PBZ PTRR 1,00 g 0,2337 1,00 g 31,5615
Persyaratan produk radioisotop 99m Tc  untuk  pengotor 99 Mo  adalah  <  0,15
 Ci/mCi.  Kolom  generator 99 Mo/ 99m Tc  yang diisi  dengan  PZC  Kaken  Co  menghasilkan
produk  radioisotop 99m Tc  dengan  pengotor 99 Mo  lebih  kecil  dari  0,15  Ci/mCi,  yaitu masing masing sebesar 0,0187  Ci/mCi dan
0,0132  Ci/mCi sedangkan produk
radioisotop 99m Tc yang dihasilkan dari kolom generator 99 Mo/ 99m Tc yang diisi dengan PBZ PTRR  menghasilkan  produk  radioisotop 99m Tc dengan pengotor 99 Mo lebih besar dari 0,15  Ci/mCi,  yaitu  masing  masing  sebesar 0,2337  Ci/mCi dan 31,5615  Ci/mCi.

## SIMPULAN
Unjuk kerja kolom generator 99Mo/99mTc yang diisi dengan PZC KAKEN lebih  baik  dibanding  dengan  unjuk  kerja kolom  generator  99Mo/99mTc  yang  diisi dengan PBZ PTRR. Hal ini ditunjukkan oleh kapasitas  serap  terhadap  99Mo  oleh  PZC
KAKEN  lebih  besar  dari  PBZ-PTRR,  yaitu 210,62  mg/g  dibanding  188,81  mg/g.  Hasil pemisahan  radioisotop  99mTc  dari  PZC KAKEN  sebesar  276,35  mCi  (86,15%) dibanding  43,39  mCi  (67,90%)  dari  PBZ- PTRR,  Pengotor  radionuklida  99Mo  dalam produk  radioisotop 99m Tc  lebih  besar  yang dihasilkan  dari  kolom  PBZ  PTRR  dibanding dengan  yang  dihasilkan  dari  PZC  KAKEN, yaitu  0,2337  Ci/mCi  dan  31,5615  Ci/mCi
dibanding  0,0187  Ci/mCi  dan  0,0132  Ci/mCi.  Tetapi  efisiensi  penyerapan  99Mo ke dalam matriks penyerap terjadi sebaliknya,  efisiensi  serapan  PBZ  PTRR lebih  baik  dari  pada  efisiensi  penyerapan PZC  KAKEN  (79,33%  disbanding  77,4%). Profil  elusi  hampir  mirip,  bahwa  tingkat radioaktivitas  99mTc  maksimum  diperoleh sebelum  volume  eluen  mencapai  10  mL.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Stephen E. Littlejohn, (2011). Resentation  Abstract,  Vice  President,
Communications,  Covidien,  Covidien Reach  Extends  Globally  and  Locally , May 5, 2010. Diunduh tanggal 8 Januari
2011 [2]  Anonymous, (16 April 2010)
http://www.world-nuclear.org/  infomap.
aspx, Radiosotopes in Medicine, updated.  Diunduh  tanggal  8  Januari 2011.
[3]  International  Atomic  Energy  Agency.
(2010) Operation Research Reactors in the  World  [database]  Available  at: www.naweb.iaea.org/napc/physics/rese arch_reactors/  database/RR.  Diunduh
Diunduh tanggal 8 Januari 2011.
[4] Lagunas-Solar MC, Kiefer PM, Carvacho  OF,  Lagunas  CA,  Cha  YP. (1991).    Cyclotron  production  of  NCA
99m Tc  and 99 Mo.  An alternative  non- reactor  supply  source  of  instant 99m Tc
and 99 Mo/ 99m Tc generators . Int J Rad Appl Instrum A.;42: 643 –657.
[5]  Kadarisman, Hotman Lubis, Herlina dan Yono  Sugiharto.  (10  Maret  2012)
Karakterisasi Kolom Generator Radioisotop 99 Mo/ 99m Tc
Berbasis Polimer Zirkonium, Proceeding Seminar Nasinal  Kimia  III,  HKI  Cabang  Jawa
Tengah,  Semarang,  Badan  Penerbit UNNES PRESS, ISBN : 9786028467810, 10 Maret 2012, 68-79.
[6]  Kadarisman  dan  Abdul  Mutalib.  (Juni 2011) Karakterisasi PZC sebagai Pengisi  Kolom  Generator 99 Mo/ 99m Tc, URANIA,  Jurnal  Ilmiah  Daur  Bahan Bakar Nuklir,; 17 (2): 107 – 115.
[7]  Kadarisman  dan  Adang  HG.,  (Februari 2011). Unjuk Kerja Generator Radioisotop 99 Mo/ 99m Tc
dengan Radioaktivitas  99Mo  600  dan  800  mCi Berbasis  PZC,  Jurnal  Ilmiah  Daur Bahan Bakar Nuklir “ URANIA”,  17 (1) : 25 – 32.